SÉANCE DU /j JUII^LET igo/j. 6f) 



bées par des pores si avides. J'ai dû m'arrêter à un émail à base d'oxyde 

 d'étain qui, par sa consislance pàtetise, persistante à 1200°- 1 2^0°, m'a permis 

 d'obtenir un émaillage portant théoriquement en une surface donnée au- 

 tant de trous (pores) que de particules. 



') Pour compléter la stérilisation des eaux, vins, bières, j'ai fait connaître 

 un cei'tain nombre d'appareils-filtres nouveaux. 



» Four certaines expériences de laboratoires il était utile d'avoir des pores plus 

 gros; afin d'obtenir ce résultat j'ai dû faire agir une température graduellement plus 

 ferle. Ainsi les particules d'amiante pure, dont ma porcelaine d'amiante poreuse 

 est exclusivement composée, restent pâteuses jusqu'à i^oo". Elles ne fusent pas les 

 unes dans les autres; elles se rétractent individuellement et laissent ainsi entre elles 

 des pores plus gros; en même temps que le pore grossit, la translucidité vient et aug- 

 mente. J'avais ainsi obtenu la porosité (même très grande) et la translucidité en un 

 » même objet », double effet considéré jusque-là comme invraisemblable, impossible 

 en céramique, un biscuit très poreux, et translucide surtout par mouillage. 



» Vers i65o° les pores se ferment du fait des particules parvenues à une suffisante 

 liquéfaction, elles se pénètrent alors les unes les autres et nous avons « un biscuit 

 » de porcelaine d'amiante » très solide. Enfin, avec une température encore plus élevée, 

 nous arrivons au verre d'amiante. Nous avons ainsi un lien entre la céramique et la 

 verrerie, pour les corps dont les points de fusion sont élevés, considérant que beaucoup 

 de corps qui étaient dits réfractaircs autrefois ne le sont plus avec les éléments puis- 

 sants dont on dispose aujourd'liui. 



» Quant à mes vases poieux, plaques poreuses, etc., destinés aux accumulateurs, 

 électrolyse, osmose, etc., leur résistance électrique est de 0,02 à o,o3 ohm sous une 

 épaisseur moyenne de 2"""" à S"""', bien moindre que celle des autres vases poreuv. 



1) Pour les isolateurs à transport d'énergie électrique, j'ai dû trouver une porcelaine 

 d'amiante imperméable s'agglomérant bien sans déchoir au\ températures de iSoC- 

 iSjo» et réaliser aussi son émail, se combinant avec elle, de même dilatation et fon- 

 dant à une température sensiblement plus élevée, vers 1600". J'ai réussi l'un et l'autre 

 en unissant de l'amiante à un fondant alumino-alcalin ; dans ce biscuit l'amiante est la 

 dominante, tandis que dans l'émail, le fondant est le produit principal. Ainsi, avec 

 deux seuls produits j'ai constitué une porcelaine et son émail. 



■) Des isolateurs de o", 10 à o™, 12 de diamètre à la base, et o™, i5 supposent une 

 tension de ^5 000 volts et ils ont aussi une résistance mécanique beaucoup plus grande 

 que celle des isolateurs en porcelaine ordinaire. 



» La solidité après dessiccation de la pâle faite exclusivement avec de l'amiante 

 permet de pouvoir édifier de grandes pièces. 



« Un grand objet qui est au musée de Sèvres depuis 1897, (pii a nécessité 70 moules, 

 120 soudures, a été fait exclusivement pour montrer cette possibilité. Pour réussii' celte 

 œuvre de 3 mois et demi de travail personial, je n'ai pas dû eu pousser la cuisson au 

 delà du dégourdi, puisqu'elle suffisait à ma démonstration. 



» En un autre ordre de recherches, j'ai dû, pour satisfaire aux exigences d'ex- 

 périences scientifiques, lier un métal (le cuivre) avec la porcelaine d'amiante [lar 



